276 



Hr. Poggendorff sprach über die Färbung des Wis- 

 muths auf galvanischem Wege. 



Bekanntlich nimmt das Wismuth, wenn es nach dem von 

 Quesneville angegebenen Verfahren durch Schmelzen mit Sal- 

 peter gereinigt wird, die prächtigsten theils goldgelben, theils 

 grünen und rothlichen Farben an, und eben so ist bekannt, 

 dafs es mit Wasser befeuchtet der Luft ausgesetzt, in einiger 

 Zeit braunroth und zuletzt veilchenblau anläuft. Es scheint in- 

 defs noch nicht beobachtet zu sein, dafs man gleiche oder ähn- 

 liche Farben auf Wismulhllächen von beliebiger Grüfse ganz 

 nach Wülkühr und in verhältnifsmäfsig sehr kurzer Zeit her- 

 vorrufen kann, wenn man solche Flächen in Kalilauge als posi- 

 tive Elektroden eines galvanischen Stromes anwendet. 



Der Verf. der bei Gelegenheit anderer Untersuchungen auf 

 diese Thatsache geleitet wurde, bediente sich hierbei in der 

 Re^el einer Batterie von zwei Grove'schen Bechern und einer 

 Losung von 1 Tbl. Atzkali in 4 oder 6 Thl. Wasser, in wel- 

 cher der positiven Wismuthelektrode eine Platinplatte als nega- 

 tive Elektrode gegenüberstand« Bei einer solchen Combination 

 überzieht sich die Wismuthplatte in wenig Augenblicken und in 

 voller Gleichförmigkeit mit einer Reihe von Farben, deren suc- 

 cessives Auftreten im Allgemeinen ganz dem Gesetze der Nev- 

 ton'schen Farbenringe folgt, indem der Reibe nach Gelb, Roth, 

 Violett, Blau und Grün hintereinander erscheinen. Durch schick- 

 liches Unterbrechen des Stromes kann man jede dieser Farben 

 festhalten; jedoch tritt ihre wahre Natur erst dann hervor, wenn 

 man die Wismuthplatte zur Flüssigkeit herauszieht, mit der Spritz- 

 flasche wohl abspült und an der Luft trocknen läfst. 



Die so erhaltenen Farben zeigen, wenn die Platte gut ge- 

 schliffen und polirt worden, auch frei von Arsenikgehalle ist, 

 einen Glanz und eine Lebhaftigkeit, welche die der Nobili'schen 

 und Böttger'schen Farben wohl noch übertreffen möchten, ver- 

 mutlich weil das Substrat derselben durchsichtigerer und farblo- 

 serer Natur ist, als das Blei- und das Manganhyperoxyd, welche 

 das Material zu den letztgenannten Farben bilden. Unterhält man 

 den Strom, nachdem das Grün erschienen ist, noch einige Zeit, 

 so wird die Wismuthplatte wiederum farblos, und nun kommen 

 Farben zweiter Ordnung zum Vorschein, die aber lange nicht so 



